8 
MINÉRALOGIE DE 
LA FRANCE 
a ) 
b) 
c ) 
d) 
e ) 
f) 
g) 
MnO 2 
06, 75 
66,87 
69,69 
64,97 
66,49 
67,15 
66,83 
MnO 
9,08 
8,23 
7,67 
7,28 
11,74 
11,93 
14,77 
BaO 
19,07 
16,20 
14,45 
15,45 
16,69 
16,84 
13,50 
CaO 
)) 
0,40 
0,52 
1,65 
» 
)) 
« 
MgO ....... 
» 
0,20 
0,07 
tr. 
)) 
» 
» 
K 2 0 
)) 
0,37 
tr. 
)) 
)) 
» 
Na 2 0 
» 
j 0,10 
0,08 
0,80 
)) 
» 
» 
CuO + PbO 
)) 
0,10 
0,18 
0,30 
)) 
)> 
M 
Fe 2 O 3 
» 
1,45 
1,80 
1 ,10 4 
» 
)) 
» 
As 2 O 5 
» 
1,50 
0,70 
0,60 
» 
)) 
» 
P 2 O 5 ..... . 
» 
tr. 
0,05 
0,05 
)) 
)) 
» 
II 2 0 
4.60 
4,65 
4,34 
5,00 
4,13 
4,08 
4,90 
Gangue. . . . 
» 
0,15 
0,25 
1,40 
» 
» 
)) 
SiO 2 
» 
0,25 
5,00 
0,80 
0,95 
» 
» 
100,0 
100,10 
100,27 
99, 80 2 
100,00 
100,00 
100,00 
Essais pyrognostiques. Dans le tube, donne de l’eau. Par calcination, 
perd de l’oxygène. Avec le borax et le sel de phosphore fournit les 
mêmes réactions que la manganite. 
Soluble dans l'acide chlorhydrique avec dégagement de chlore ; quand 
l’acide est concentré, il se forme un dépôt cristallin de BaCl 2 , se dis- 
solvant par addition d'eau. La solution précipite abondamment par 
l’addition d’un sulfate soluble. 
Diagnostic. L’abondance du baryum est un caractère distinctif des 
autres minerais de manganèse. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Plateau Central. — Saône-et-Loire. Les mines de Romanèche 
étudiées dès 1796 par Dolomieu (J. M. IV. 19. 1796) sont depuis 
la fin du xvui 0 siècle le principal centre français de production du man- 
ganèse. Le lecteur m’excusera d’insister longuement sur ce gisement, 
cjui est de tous ceux décrits dans ce livre celui que je connais le mieux 
C’est en effet sur les déblais de cette mine que j'ai fait, dès mon 
enfance, sous la direction de MM. Chamussy et de mon grand-père, 
mes premières récoltes de minéraux. Depuis lors, j’ai visité très sou- 
vent ce gisement, sur lequel M. Daniel Chamussy n’a cessé de me 
fournir de précieux documents. 
d. Fe 2 0 3 + A1 2 0 3 . 
2. y compris SCPCa 0.40. 
